Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 39

Б Р О Й  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
Фиг. 23а, 23б и 23в. Определени точки на удар за
еднакво закалени прозоречни стъкла
Точките “2”, показани на фигури 23а, 23б и 23в, са
примери на страните за точка “2”, определени в т. 2.5 на
раздел IV.
 Раздел ХIV
Изпитвания, свързани с извършването на проверка
за съответствие на продукцията
1. За целите на оценяването на съответствието се
извършват изпитвания, посочени в този раздел.
2. Изпитвания
Стъклата са предмет на следните изпитвания.
2.1. Закалени предни стъкла
2.1.1. Изпитване чрез раздробяване в съответствие
с изискванията по т. 2 на раздел III.
2.1.2. Измерване на светлинно пропускане в съот-
ветствие с изискванията по т. 9.1 на раздел II.
2.1.3. Изпитване на оптично изкривяване в съответ-
ствие с изискванията по т. 9.2 на раздел II.
2.1.4. Изпитване за разделяне на вторично изоб-
ражение в съответствие с изискванията по т. 9.3 на
раздел II.
2.2. Обикновени закалени стъкла
2.2.1. Изпитване чрез раздробяване в съответствие
с изискванията по т. 2 на раздел IV.
2.2.2. Измерване на светлинно пропускане в съот-
ветствие с изискванията по т. 9.1 на раздел II.
2.2.3. В случай на стъкла, използвани като предни
стъкла:
2.2.3.1. Изпитване на оптично изкривяване в съот-
ветствие с изискванията по т. 9.2 на раздел II.
2.2.3.2. Изпитване за разделяне на вторично изоб-
ражение в съответствие с изискванията по т. 9.3 на
раздел II.
2.3. Обикновени предни стъкла от пластово стъкло
и предни стъкла от стъкло пластмаса
2.3.1. Изпитване на безопасност при удар с глава в
съответствие с изискванията по т. 3 на раздел V.
2.3.2. Изпитване със сфера 2260 g в съответствие с
изискванията по т. 4.2 на раздел V и т. 2.2 на раздел II.
2.3.3. Изпитване за устойчивост на висока темпера-
тура в съответствие с изискванията по т. 5 на раздел II.
2.3.4. Измерване на преминаването на светлината в
съответствие с изискванията по т. 9.1 на раздел II.
2.3.5. Изпитване на оптично изкривяване в съответ-
ствие с изискванията по т. 9.2 на раздел II.
2.3.6. Изпитване за отделяне на вторично изображе-
ние в съответствие с изискванията по т. 9.3 на раздел II.
2.3.7. За предни стъкла от стъкло пластмаса само:
2.3.7.1. изпитване за устойчивост на абразивно из-
носване в съответствие с изискванията по т. 2.1 на раз-
дел VIII;
2.3.7.2. изпитване за устойчивост на влага в съот-
ветствие с изискванията по т. 3 на раздел VIII;
2.3.7.3. изпитване за устойчивост на химикали в
съответствие с изискванията по т. 11 на раздел II.
2.4. Обикновени стъкла от пластово стъкло и от
стъкло пластмаса, различни от предни стъкла
2.4.1. Изпитване при удар със сфера 227 g в съответ-
ствие с изискванията по т. 4 на раздел VI.
2.4.2. Изпитване за устойчивост на висока темпера-
тура в съответствие с изискванията по т. 5 на раздел II.
2.4.3. Измерване на преминаването на светлината в
съответствие с изискванията по т. 9.1 на раздел II.
2.4.4. За стъкла от стъкло пластмаса само:
2.4.4.1. изпитване за устойчивост на абразивно из-
носване в съответствие с изискванията по т. 2.1 на
раздел VIII;
2.4.4.2. изпитване за устойчивост на влага в съот-
ветствие с изискванията по т. 3 на раздел VIII;
2.4.4.3. изпитване за устойчивост на химикали в
съответствие с изискванията по т. 11 на раздел II.
2.4.5. Посочените изисквания се приемат за изпъл-
нени, ако съответните изпитвания са проведени на пред-
но стъкло със същия състав.
2.5. Обработени предни стъкла от пластово стъкло
Допълнително към изпитванията, описани в т 2.3,
се извършва изпитване за раздробяване в съответствие
с изискванията по т. 4 на раздел VII.
2.6. Стъкла, покрити с пластмасов материал
В допълнение към изпитванията, посочени в раз-
личните части на този раздел, е необходимо да се про-
ведат следните изпитвания:
2.6.1. за устойчивост на абразивно износване в съот-
ветствие с изискванията по т. 2.1 на раздел VIII;
2.6.2. за устойчивост на влага в съответствие с изис-
кванията по т. 3 на раздел VIII;
2.6.3. за устойчивост на химикали в съответствие с
изискванията по т. 11 на раздел II.
2.7. Двойни стъкла
Изпитванията, определени в този раздел, за всяко
стъкло, съставящо двойно стъкло, със същата честота
и същите изисквания.
3. Честота на изпитванията и резултати
3.1. Картина на разрушаване
3.1.1. Изпитвания
3.1.1.1. Първите серии от изпитвания, състоящи се
в счупване във всяка точка на удар, определени от тази
наредба, се провеждат с фотоснимки при започване на
производството на всеки нов тип стъкло за определяне
на най-податливата на счупване точка.
За закалени предни стъкла тези първи серии от из-
питвания се провеждат само ако годишното производ-
ство на този тип стъкло надвишава 200 броя.
3.1.1.2. По време на производствения цикъл конт-
ролното изпитване се провежда, като се използва точ-
ката на удар, както е определено в т. 3.1.1.1.
3.1.1.3. Проверката се провежда при започване на
всеки производствен цикъл или последваща промяна
на цвета.
Фигура 23а. Плоско стъкло
Фигура 23б. Плоско стъкло
Фигура 23в. Огънато стъкло